328 CoQuiLiiAT. — Cours élémentaire sur la fabrication 



sur uiip plus petite échelle le même phénomène que pour les 

 i;ii('ns(s-mèrcs : c'est-ii-dire, que rextiémilé du lingot par où arrive 

 Icniéia! est plus échauiïée que l'extrémité opposée, et que si on la 

 brise après le refroidissement sa texture est à grains plus gros et plus 

 graphiteux. La texture des divers lingots varie suivant leurs dimen- 

 sions, suivant l'époque de la coulée, les circonstances du refroidisse- 

 ment , etc., etc. 



Les différences qu'on remarque dans la texture se retrouvent dans 

 la ténacité des lingots provenant d'une même coulée au haut-four- 

 neau. Il y a même des irrégularités très-nolables dans la ténacité 

 des divers échantillons provenant d'un même lingot. 



Il faut donc reconnaître que les essais mécaniques sur la résis- 

 tance des gueuses ou gueuses de première fusion ne peuvent ser- 

 vir il déterminer la ténacité des mêmes foules lorsqu'elles seront 

 refondues dans des circonsianccs favorables. 



Cette opinion est corroborée par le fait que la fusion au fourneau 

 à réverbère améliore en général les fontes , et qu'il faut pouvoir te- 

 nir compte de cette amélioration dans l'examen d'une fourniture. 



Rlonge indique dans son traité sur la fabrication des bouches à 

 feu, un moyen d'essayer les foules destinées au coulage des canons. 

 Il consiste à couler avec les fontes présentées un barreau d'une cer- 

 taine dimension, à sceller ce barreau dans un mur par une extré- 

 mité , à suspendre des poids à l'autre bout jusqu'à ce que la rup- 

 ture s'en suive , et à juger de la bonté du métal par la grandeur 

 du poids sous lequel la rupture a eu lieu. 



Mais ce barreau d'épreuve est une fonte de 2''' fusion et non de 

 1'° fusion. 



Il est fort souvent arrivé que des fontes excellentes pour la fabri- 

 cation des canons par une refonte au fourneau à réverbère, se sont 

 trouvées en 1'" fusion moins résistantes que de mauvaises fontes. 



Comparaison des résultats des essais mécaniques sur la résistance 

 des fontes de 2''° fusion avec les résultais que fournit l'épreuve du 

 tir d'un canon de 8 , cuulé avec les mêmes fontes. 



Les épreuves sur la résistance à la ruptuie des fontes de 2'''' fu- 

 sion présentent moins d'irrégularités que lorsque les éehaniillons 

 essayés sont de i'° fusion, mais ces épreuves sont loin d'être ex- 

 emptes d'anomalies. 



C'est une chose digne de remarque en effet, que la texture de 



